SÉANCE DU 2 MAI 1904. I Io3 



gault (') et de Schutzenberger (-) sur la siliciuration, à distance, du pla- 

 tine par la silice, dans une atmosphère d'hydrogène. « 



CHIMIE. — Sur les alliages zinc-aluminium. Note de M. Hector Pécheux, 



présentée par M. J. Violle. 



« J'ai essayé d'allier le zinc et raliiminium dans toutes les proportions, 

 et j'ai réussi à obtenir neuf alliages bien définis ('), répondant aux formules 

 suivantes : ZnUI, Zn-Al, ZnAl, ZnAP, Znk\\ ZnkV, ZnAl% ZnAl'% 

 ZnAP-. Je les ai coulés en lingots cylindriques de 1^"* de diatnètre et en 

 baguettes de 2™*", 70 de diamètre. 



» La fusion de ces alliages présente une particularité intéressante, 

 qu'explique la grande chaleur de fusion du zinc, 28,1 3 : quand on pro- 

 jette, dans l'aluminium fondu (65o°), le zinc solide, à la température 

 ordinaire, ce dernier fond légèrement au contact de l'aluminium, puis tout 

 l'aluminium se solidifie; il faut alors donner un coup de feu, pour obtenir 

 la fusion des deux métaux, qui se mélangent ensuite intimement. 



» La coulée de ces alliages se fait sans liquation. On obtient un lingot très homogène, 

 brillant, dur, inaltérable à l'air humide, présentant, sur une cassure, un grain serré; 

 les points de fusion de ces alliages s'échelonnent, de Zn'Al à ZnAl'^, entre ceux du 

 zinc et de l'aluminium. Les densités respectives des neuf alliages, de Zn-* Al à ZnAP-, 

 sont (à 16°) : 6,70/4; 5,488; 4)^39; 3,685; 3,638; 3,4oo; 3,i4o; 3,o84; 3,o4o. 



» Ils sont tous cassants; les plus durs (Zn'Al, Zn- Al), comme les plus mous (ZnAl% 

 ZnAl'o, ZnAP^). Les alliages Zn^Al, Zn-Al présentent, sur une cassure, quelques cris- 

 taux emprisonnés dans une pâte grenue; les sept autres alliages ne présentent pas 

 de cristaux. Les trois premiers sont peu sonores; les six derniers présentent une belle 

 sonorité, qui croît de ZnAl- à Zn AP-. 



)) La coulée de ces alliages, assez facile pour les cinq premiers, devient de plus en 

 plus difficile à partir de ZnAl* : la masse fondue étant pâteuse. 



)) Le plus riche en zinc (Zn^Ai) a une tendance à s'enllammer à la température de 

 sa fusion : il faut le couler sans l'agiter; ce fait ne se produit pas avec les suivants. 



» h' acide chlorhydrique, concentré ou étendu, attaque très vivement, à froid, tous 



(^) BoussiNGAULT, Aiin. de Chim. et de Phys., 5« série, t. VIII, 1876, p. \[\^, 



(-) Schutzenberger, Comptes rendus, t. CXVI, i893, p. i23o. 



(*) \^ Encyclopédie de Frémy (le seul Ouvrage, à ma connaissance, qui en parle) ne 

 cite que les deux alliages à 97 pour 100 (malléable) et à 3o pour 100 d'aluminium 

 {crislalUn et cassant). 



